216 Besprechungen. 
Bestandteile; die Sättigungsintensität ändert sich linear 
mit dem Prozentgehalt, ebenso die Curiesche Konstante 
und die Konstante des molekularen Feldes. 
Das reine Nickel enthält zwischen 770 und 1200° 
abs. Temperatur 8 Magnetonen, bei höheren Tempera- 
turen 9, das reine Kobalt zwischen 1460 ° und 1645 ® abs. 
Temperatur 15 Magnetonen. 
Goerens, P., Magnetie Properties of Iron-Carbon and 
Iron-Silicon Alloys; with Micrographie Investigation 
and Reproduction. Transact. of the Faraday-Soe. 8, 
5—21; 1912 und Ferrum 10, 33—44; 1912. 
Der Artikel gibt den Inhalt eines in der Faraday- 
Society in London gehaltenen Vortrages des Verfassers 
über die Versuche wieder, welche im magnetischen 
Laboratorium der Physikal.-Techn. Reichsanstalt mit 
Eisen-Kohlenstoff- und Eisen-Silieium-Legierungen aus- 
geführt worden sind, und zwar kommen hauptsäch- 
lich Maximalpermeabilität, Sättigungswerte, Remanenz, 
Koerzitivkraft und elektrisches Leitvermögen in Be- 
tracht. 
Die von verschiedenen Firmen zur Verfügung ge- 
stellten Proben, deren Kohlenstoffgehalt von 0,07% bis 
zu 1,8% variierte, wurden sowohl einer kurzen Er- 
hitzung auf 930° mit darauffolgendem langsamen Ab- 
kühlen, als auch mit Hilfe eines eigens dazu konstru- 
ierten, kippbaren elektrischen Ofens einem Abschrecken 
bei Temperaturen zwischen 750° und 1100° unterworfen; 
im ersteren Falle bildet sich Perlit (Cementit), im 
letzteren bleibt der Kohlenstoff zum Teil im Eisen gelöst 
und es entsteht Martensit und Austenit. Der Perlit 
spielt hauptsächlich eine Rolle als unerwünschte Ver- 
unreinigung von weichem Dynamostahl, Transforma- 
torenblech usw., während der Martensit den wichtigsten 
Bestandteil der permanenten Magnete bildet. 
Die hauptsächlichsten der gefundenen Resultate 
lassen sich kurz folgendermaßen zusammenfassen: Bei 
den langsam abgekühlten Stählen wächst sowohl der 
spezifische elektrische Widerstand als auch die Koerzitiv- 
kraft proportional dem C-Gehalt bis zu etwa 1% C, 
der sogenannten „eutektischen Legierung“, von da ab 
steigen beide langsamer an, so daß in dem Diagramm 
ein schwacher Knick bemerkbar wird. Die Sättigungs- 
werte nehmen ebenfalls ungefähr proportional dem 
C-Gehalt um etwa 1400 Einheiten pro 1% C ab, da- 
gegen ist eine Abhängigkeit der Remanenz vom C-Gehalt 
bei den perlitischen Legierungen nicht erkennbar, wohl 
aber bei den martensitischen, und zwar ergab sich das 
Gesetz, daß proportional dem im Eisen gelösten Anteil 
des C die Remanenz sinkt (bis auf 2800 herab), die 
Koerzitivkraft und der spezifische elektrische Wider- 
stand steigt. Es ist somit, wenigstens bei reinen Kohlen- 
stoffstählen, die für die Herstellung permanenter 
Magnete so außerordentlich erwünschte Vereinigung von 
hoher Remanenz und hoher Koerzitivkraft prinzipiell 
ausgeschlossen, wohl aber läßt sich nunmehr je nach 
der Gestalt der herzustellenden Magnete zum voraus 
bestimmen, welcher C-Gehalt und welche Härtungs- 
temperatur die günstigsten Resultate liefern werden. 
Im zweiten Teil werden die Eigenschaften der Eisen- 
Silizium-Legierungen besprochen. Im Jahre 1900 hatten 
Barett, Brown und Hadfield gefunden, daß Eisen-Sili- 
zium-Legierungen mit mehreren Prozent Silizium magne- 
tische Eigenschaften besitzen, welche denjenigen von 
reinem Eisen kaum nachstehen, während der spezifische, 
elektrische Widerstand viel höher ist als derjenige von 
reinem Eisen. Die Idee des Verfassers, dies Material 
zur Herstellung von Transformator- und Dynamoblech 
zu empfehlen, um die Wirbelströme zu verringern, hatte 
insofern noch einen weiteren, unerwarteten Erfolg, ais 
dieses sogenannte ,,legierte‘ Blech, welches inzwischen 
im Transformatorenbau das gewöhnliche Material fast 

| Die Natur- 
wissenschaften 
vollständig verdrängt hat, sich auch in magnetischer 
Beziehung, wenigstens bei den niedrigeren Feldstärken, 
als hervorragend gut erwies; der Grund hierfür war 
jedoch bisher noch ganz unklar. : 
Aus zahlreichen, in der Reichsanstalt ausgeführten 
Versuchen schließt nun der Verfasser, daß die Wirkung 
des Siliziums nicht eine direkte, sondern eine indirekte 
ist, indem es den außerordentlich schädlichen Einfluß 
des Kohlenstoffs, der ja auch als Verunreinigung stets 
im Eisen vorhanden ist, dadurch kompensiert, daß es 
seine Ausscheidung in Form der unschädlichen Temper- 
kohle veranlaßt. 
Die beigefügten mikrographischen Aufnahmen von 
P. Goerens bestätigen im wesentlichen die aus den physi- 
kalischen Ergebnissen gezogenen Schlüsse. 
W. Rogowski und W. Steinhaus: Die Messung der magne- 
tischen Spannung (des Linienintegrals der magne- 
tischen Feldstärke). Mitteilungen aus der Physika- 
lisch-Technischen Reichsanstalt. Archiv für Blektro- 
technik 1, 141—150; 1912. 
Bei den magnetischen Messungen handelt es sich 
fast stets um die Bestimmung einer Induktion und der 
zugehörigen Feldstärke; die erstere ist leicht auszu- 
führen mittels des ballistischen Galvanometers o. dgl., 
nicht aber die letztere. Hierfür steht genau genommen 
nur die Methode des bewickelten Ringes, des Ellipsoids 
und, an nahezu streuungsfreier Stelle, die von G@umlich 
und Rogowski neuerdings ausgearbeitete Methode zur 
Verfügung. Bei all den Methoden jedoch, welche ein 
Schlußjoch verwenden, also gerade den verbreitetsten, 
entfällt ein Teil des magnetischen Widerstandes auf 
Luftschlitze und Joch; sie bedürfen daher einer so- 
genannten Scherung, die veränderlich und unsicher ist. 
Die Verfasser geben nun ein einfaches und viel- 
versprechendes Verfahren zur unmittelbaren Messung 
des Feldes durch Messung der magnetischen Spannung 
an. Sie benutzen den bekannten Satz, daß das 
Linienintegral der magnetischen Feldstärke auf 
einem geschlossenen Integrationsweg Null oder 
4ani ist, je nachdem dieser Integrationsweg keine — 
oder ni Amperewindungen umschließt. Realisieren 
läßt sich diese Methode mit Hilfe einer langen, 
schmalen, biegsamen Spule von gleichmäßigem Quer- 
schnitt und gleichmäßiger Bewicklung, die mit dem — 
ballistischen Galvanometer verbunden ist. Die Spule — 
wird entweder aus dem zu messenden Feld heraus- 
gezogen oder ihre beiden Enden bleiben an Ort und 
Stelle, und die Feldrichtung wird umgedreht. Der er- 
haltene Galvanometerausschlag entspricht dann ent- 
weder direkt dem zu messenden Felde, falls der 
Spannungsmesser keine Magnetisierungswindungen mit — 
umschließt, oder, wenn letzteres der Fall ist, der Diffe- 
renz zwischen dem scheinbaren, durch die Zahl der — 
Amperewindungen gegebenen und dem wahren Felde, 
also der sogenannten Scherung. Der letztere Betrag ver- 
schwindet, wenn man den Spannungsmesser um eine 
Anzahl stromdurchflossener 
ständig zusammenschließt, und man hat damit ein ein- 
faches Mittel, den Spannungsmesser direkt auf Ampere- 
windungen zu eichen. Zur Erprobung ihrer Methode, und — 
zur Bestimmung des Einflusses von gewissen Fehler- — 
quellen (Ungleichmäßigkeit der Wicklung, 
einzelnen von einer Magnetisierungsspule umschlossenen 
Blechbündeln und an solchen in der bekannten quadrati- 
schen Anordnung nach Epstein aus, die recht befriedigende 
Resultate gaben. Die Methode wird voraussichtlich neben 
vielem anderen besonders gute Dienste leisten zur Mes- 
sung der für irgendeinen Teil des magnetischen Kreises 
einer Dynamomaschine usw. aufgewendeten Ampere- 
windungszahl, wofür bis jetzt noch keine brauchbare 

Drähte kreisförmig voll- | 
des Quer- 4 
schnitts usw.) führten die Verfasser mehrere Versuche an | 

